-26- 



Mineralogie. 



sind eben, aber matt, die Messungen wurden deshalb mit dem Anlege- 

 goniometer ausgeführt und ergaben (i. A. als Mittel aus 1° Ablesungen in 

 Normalenwinkeln) : 







I 



II 



III 



IV 



V 



berechnet 



100 : 



1T0 



48,80 g 



48,6° g 



— 



50,5° m 



50,9° s 



*48,7° 



100 : 



110 



48,1 s 



— 



— 



— 



48,9 m 



48,7 



100 : 



010 



91 s 



92 s 



— 



— 



— 



90 



100 : 



010 



— 



91 s 



— 



— 



— 



90 



100 : 



ITT 



73,1 g 



72,7 s 



72,9° g 



70 ; 4 s 



— 



*73 



110 : 



ITT 



55,7 g 



55 s 



— 



54,5 s 



— 



*55,7 



100 : 



: 111 



59,6 m 



60 s 









59 



100: 



1T1 



59,7 m 











59 



100 : 



TTT 



59,4 g 











59 



110 : 



III 



52,5 m 











51,9 



100: 



311 





35 m 









36,7 



110 : 



: 3T1 





40,5 









40,4 



III : 



: 021 





29,5 









30 



111 : 



: 131 





47.5 s 









49 



* der Berechnung zu Grunde gelegt; g = gute,- m = massige, 

 s = schlechte Werthe. Die 1 — 4,5 cm grossen Krystalle sind tafelförmig 

 nach ooPöö (100) oder säulig nach Axe c und meist unvollständig aus- 

 gebildet. Blätterbruch fehlt, gemeiner Bruch uneben bis splitterig; H. = 6,5, 

 spröd. Der Thalenit ist durchsichtig bis durchscheinend, sieht licht fleisch- 

 roth, im angewitterten Zustand heller aus; das Pulver ist lichtrosa. 



Ebene der optischen Axen steht senkrecht auf ooPoo (010) , die 

 1. Mittellinie senkrecht auf ooPöö (100); optischer Charakter negativ (— ). 

 Für Na-Licht sind die Brechungsexponenten « = 1,7312, ß = 1,7375, 

 y = 1,7436. Winkel der optischen Axen in Mohnöl (n r = 1,4754, n a = 1,4789, 

 n gr = 1,4824) 2H = 82° 9' Li-, 81° 36' Na-, 81° 4' Tl-Licht. Bei °ß = 1,7375 

 erhält man dann 2V a = 67° 35' für Na-Licht. Verf. betrachtet aber die 

 Untersuchungen noch nicht als abgeschlossen. 



Sorgfältig ausgesuchte, frische Substanz ergab (spec. Gew. = 4,227): 



1 2 3 4 5 Mittel Quot. 



SiO 2 29,49 (28,76) 30,00 29,80 30,21 29,88 0,4947 



Y 2 3 (At.-Gew. 245,3) 63,60 63,27 63,09 63,40 63,37 63,35 0,2583 



Fe 2 3 \ 77 07q 0,27 0,19 0,44 0,30 



Al 2 3 + BeO. . . / ' ' — — 0,38 0,45 



CaO 0,49 0,58 0,44 0,45 — 0,49 



MgO 0,27 — — 0,16 0,20 0,21 



Na 2 (0,59) (0,63) 0,31 0,22 0,25 0,26 



SnO — — — 0,20 0,27 0,23 



H 2 2,70 1,76 1,95 1,92 — 2,08 0,1154 



CO 2 — — 1,05 1,02 — 1,04 0,0236 



N. Helium u. s. w. . . 1,30 1,49 ~ — — 1,40 



99,69 



